( ?48 ) 

 bleur d'une sonnerie électrique, de façon à lui communiquer un mouve- 

 ment rapide de va-et-vient, destiné à renouveler les surfaces et surtout à 

 permettre d'obtenir des dépôts métalliques non pulvérulents, comme cela se 

 produit lorsqu'on fait usage d'électrodes fixes et de solutions très étendues. 

 La durée des expériences avarié d'une heure à cinq heures, suivant la quan- 

 tité de métal déposé. Après chaque expérience, l'électrode est retirée du 

 bain, lavée, séchée et pesée : l'augmentation de poids donne la proportion 

 de métal déposé qui, dans le Tableau suivant, a été ramenée à une durée 

 d'une heure. 



» Les conditions constantes de l'expérience étaient : distance des élec- 

 trodes au repos, o™,02; température de la dissolution, + iG°; force élec- 

 tromotrice du courant, S^^'^^jôS . 



11 En désignant par q le rapport des quantités de métal précipité lors- 

 qu'on double successivement la concentration de la liqueur, j'ai obtenu 

 les résultats suivants, exprimés en milligrammes (') : 



r f t 2 t 8 16 32 et 



concentration kk,,,,, loooo loooo loooo loooo loooo loooo 



SO*Cu -4,9 5,8 11,6 19,0 3i,o 5i,3 85,'') 



q... 2,01 1,98 1,63 1,63 1,65 1,66 



(AzO^)'-Cu.. 3,0 6,1 11,9 23,9 46,6 87,3 160,7 



q... 2,o3 1,95 2,01 1,95 1,87 1,84 



CuCP. ... 2,8 5,6 11,1 22,2 4' '3 70,3 122,0 



q... 2,00 1598 2,00 1,86 1,70 1,73 



SO*Zn 2,8 5,8 12,0 23,0 35, o 58, o 90,0 



q... 2,07 2,06 1,91 1,52 1,66 1,55 



(AzO^)-Zn. 3,1 6,4 i3,o 25,4 5o,6 100,0 190,0 



q... 2,06 2,o3 1,95 1,99 ''97 ''9° 



SO*Cd 5,3 10,6 21,4 4°'° 65,6 97,0 191 j6 



q... 2,00 2,01 1,86 1,64 1,47 1,97 



CdCP 5,4 10,9 21,7 4')3 73,4 ii3,6 176,0 



q... 2,01 1,99 1,90 1,77 1,54 1,54 



(AzO^Aq)-. TO,o 20,0 4o>3 80,7 161,0 32i,8 626,9 



q... 2,00 2,01 2,00 1,99 1,99 1,94 



I) Si, en outre, on divise les poids atomiques équivalents des différents 

 métaux par la quantité de métal déposé lorsque la solution est suffisam- 



(') Le sulfate ferreux, le chlorure de nickel, l'azotate de plomb donnent un dépôt de 

 métal mélangé d'hydrate. Le chlorure mercuiique ne laisse pas passer le courant. 



